114 



zu erhalten, müssen größere Partien zurückgelassen werden. Wenn 

 man diese oberflächliche Schicht teilweise nicht entfernt, so erhält man 

 nach dem Vulcanisiren eine für die Säure undurchdringliche Schicht. 



Jetzt schreitet man zum Vulcanisiren, durch welchen Proceß der 

 Kautschuk, vermengt mit Schwefel, bei hoher Temperatur im Dampf- 

 kessel aus einer weichen plastischen Masse in einen compacten Körper, 

 Hartgummi, verwandelt wird. Um einem Verziehen der weichen Masse 

 vorzubeugen, wird der injicirte Knochen in einer Cüvette, welche von 

 den Zahnärzten gebraucht wird, mit mäßig dünnem Gypsbrei einge- 

 gypst und gut verschlossen. Nun werden die Cüvetten in den Vul- 

 canisator hineingesetzt. Die folgende Anweisung für Benutzung des 

 Vulcanisir - Apparates entnehme ich der Katalog - Abteilung VII, 

 2. Ausgabe, von C. Ash & Sons: 



„Nachdem die Cüvetten hineingesetzt sind, wird ca. 1 / 6 1 Wasser 

 in den Apparat gegossen. Dieses Quantum ist für die Vulcanisation 

 vollständig genügend. 



Nachdem der Kessel fest zugeschraubt und der Brenner ange- 

 zündet ist, kann mit ziemlich großer Flamme bis zu 265° F = 130° C 

 geheizt werden. Um das möglichst beste Resultat zu erzielen, em- 

 pfiehlt es sich, zu Anfang mit großer Flamme zu heizen. 



Bei ca. 225° F empfiehlt es sich, den Dampfhahn einen Augen- 

 blick zu öffnen, damit die im Kessel befindliche Luft entweicht. An- 

 gestellte Versuche haben ergeben, daß durch Entfernung der atmo- 

 sphärischen Luft aus dem Kessel das Thermometer die Temperatur 

 genauer anzeigt. 



Von 270—310° F (= 133—157° C) muß derartig langsam vul- 

 canisirt werden, daß die Hitze in 5 Minuten immer nur ca. 5° F steigt 

 und der Höhepunkt 310° F (von 270° F an) in ca. 30—40 Minuten 

 erreicht wird. Dieser Höhepunkt wird 30 Minuten gehalten, dann die 

 Flamme ausgelöscht und, ohne Dampf abzulassen, mit dem Aufmachen 

 des Kessels so lange gewartet, bis das Thermometer auf 212 ° F 

 = 100 ° C gefallen ist. 



In ca. IVa Stunden ist der Vulcanisations-Proceß beendet. Das 

 Ablassen des Dampfes sowie das plötzliche Abkühlen des Apparates 

 sollte ganz vermieden werden, da hierdurch ungenügende Härtung des 

 Kautschuks oder ein Verziehen der Piece eintritt. 4 ' 



Viel einfacher wird man verfahren, wenn man seine Präparate 

 einem Zahnärzte zum Vulcanisiren einschickt. Hier muß vorläufig 

 bemerkt werden, daß je dicker die Kautschukschicht ist, desto besser 

 wird sie vulkanisirt, und die oben angegebene Zeitdauer ist vollständig 



